( 55 7 ) 



On voit par ces rsultats que dans l'espace de i4 minutes, sur une sur- 

 face de 28 c,c- ,o8, il s'est dpos o gr ,o66 d'argent, c'est--dire o gr ,-23 par 

 dcimtre carr, d'o l'on conclut que la couche d'argent a o mm ,a3 d'pais- 

 seur la surface de la lame. Si l'on et prolong l'exprience, il est 

 certain que l'paisseur se serait augmente en raison du temps. Si l'on 

 jette les yeux sur le tableau, on voit que la quantit d'argent a t en 

 diminuant, et qu'elle n'est pas proportionnelle au temps quand le cou- 

 rant a une force sensiblement constante. Je dois faire observer que la 

 lame tant continuellement en mouvement dans le bain, tantt au milieu, 

 tantt sur les bords , il pouvait trs-bien se faire que la temprature ne ft 

 pas partout la mme, et que ds lors l'action du courant ne ft pas identique 

 dans tous les instants. 



Pour m'assurer si les pices argentes par la mthode que j'ai dcrite ru- 

 nissaient les qualits exiges parle commerce, j'ai pri M. Mourey de faire 

 donner ses ouvriers un certain nombre de pices, sans leur dire comment 

 elles avaient t argentes , afin de les brunir, et leur faire subir toutes les 

 prparations d'usage. Ces pices, comme l'Acadmie peut le voir, ont rsist 

 toutes les preuves et prparations d'usage ; entre autres l'espce de mise 

 en couleur de M. Mourey, laquelle consiste tremper la pice dans une disso- 

 lution de borate de soude, et l'exposer ensuite une temprature suffi- 

 sante pour oprer la fusion aqueuse. Par ce moyen, on dissout probable- 

 ment le sous-chlorure et en gnral les sous-sels mtalliques. Je dois faire 

 remarquer que tous les alliages de cuivre ne se prtent pas aussi bien que le 

 laiton de la bijouterie au mode d'argenture dont il est question, principale- 

 ment ceux qui renferment une forte proportion de zinc, parce qu'alors cet 

 alliage devient assez fortement lectro-positif. Cet tat pourrait tre vaincu 

 en employant un courant plus nergique que celui dont je me suis servi. 

 On peut encore, dans quelques cas, obtenir de bons rsultats au moyen d'un 

 expdient que je vais indiquer. 



Lorsqu'un morceau de cuivre, parfaitement poli et dcap, est platin 

 par immersion, d'aprs les indications du Mmoire que j'ai lu l'Acadmie il y 

 a quinze jours, ce platin est trs-uniforme et a un beau brillant; mais si l'on 

 touche la pice avec les doigts humides, les parties touches se recouvrent d'une 

 couche trs-faible de couleur rousstre, que l'eau acidule par l'acide actique 

 enlve immdiatement , et la surface reprend son clat. Cette couleur rousstre 

 ne peut provenir quede l'oxydation du cuivre par les interstices molculaires de 

 platine : car l'on sait que le dpt de ce mtal constitue un vritable rseau. 

 L'oxydation du cuivre, dans ce cas, est d'autant plus rapide qu'il constitue 



